182 Estudio químico de la 
rectamente en totalidad, es imperfecta su extracción por el 
Beneficio de Patio. 
Para extraer parcialmente el oro y la plata que al estado 
nativo se encuentren en los minerales se ““empellan” las “arras- 
tras,” es decir: se pone en éstas “una corta porción de azogue, 
que manteniéndose en el fondo y en las hendiduras de las pie- 
dras, se frota continuamente con el asiento metálico más pe- 
sado, y extrae así una parte del oro que contiene el mineral 
junto con alguna plata. *? Cuando la molienda se hace en mor- 
teros se emplean, con el mismo objeto, las placas de cobre 
amalgamado. De esta manera, el frotamiento producido por 
los aparatos de molienda destruye la adherencia entre la amal- 
gama y los metales nativos, se renuevan las superficies de con- 
tacto de estos últimos, y la amalgama desprendida se disuelve 
en el mercurio. *? 
* 
k 
El cloruro de plata natural en presencia de una solución 
de cloruro de sodio se reducirá: por la acción del mercurio 
según la reacción (5) (secundaria); ó, en presencia del mercu- 
rio y del cloruro de sodio, por el protocloruro de cobre según 
la reacción (6) ya estudiada. Según esto, puede extraerse la 
plata contenida en su cloruro natural; pero hay que tener en 
cuenta la siguiente autorizada opinión de Sonneschmidt: “la 
plata blanca ó plata virgen, la plata sulfurea dúctil (molonque), 
y la plata cornea (plata parda, plata azul, plata verde) cuando 
se halla en la guija en partículas gruesas se aplastan en la 
molienda, y no pueden rendir toda su ley; pero las mismas 
mencionadas calidades de minerales son muy aptas para este 
beneficio cuando se hallan en pintas finas y delicadas, repar- 
tidas ó diseminadas en la guija.” Y 
[1] Sonneschmidt. L.c. pag. 14. 
[2] Véase Malaguti y Durocher. L. c. pag. 487. 
[3] Sonneschmidt. L. c. pag. 85. 
